标题：斑马木
概述
简介中文名：斑马木  
英文名：Zebra wood、Zebrano
学名：Microberlinia brazzavillensis, 
M. bisulcata 
Branchystegia fleuryana
科别：苏木科
分布：南美，尤以巴西及阿根廷最多。类似材种： Zebrawood 原为上述苏木科之材种，但市场上亦将木材带有杂色斑纹或条纹者泛称为Zebrawood ，其中包括Astronium graveolens、A. fraxinfolium、 A. lecointei等 Astronium属木材，商用名Muiracatiara ； 以及Diospyros marmorata商用名Marblewood 等共四种木材。[1]
乌金木原名斑马木，俗名“斑马木”，学名“小鞋木豆”。乌金木产地西非加蓬（Zingana）、喀麦隆（Amouk），木料行业一贯叫斑马木或斑马，高等学校统一教材中学名如下：学名简称鞋豆木。斑马木(4张)
人们欣赏乌金木，最初始于其木纹的华美。乌黑与金黄的丝丝交错，行云流水般，在木材之上书写一幅大气的画卷，其纹理又如同斑马身上流动的斑纹，动感十足，带来西非高原独有的狂野浪漫；其色泽焕发金属感，炫彩夺目，是一种现代感十足的木材。
与木纹齐头并进，乌金木的木质结构也十分出色。只要用手掂一掂重量，就会发现乌金木相比其他木材要沉得多、这种木材的硬度、密度高；其实市面上斑马 木有多种，有大斑马木、小斑马木之分；而乌金木主要是“大斑马木”——豆科小鞋木豆属；乌金木以西非大陆上的加蓬、喀麦隆等地的木质最为优秀，一般需要百 年成材。分类大斑马木
大斑马木属豆科ZEBRANO Leguminosae；属名为Microberlinia；树种为M.brazzavillensis；市场名为Zingana(加蓬，喀麦隆)，Zebrano(英国) ；其主要分布于尼日利亚、科特迪瓦、加蓬、喀麦隆、坦桑尼亚及罗得西亚。
大斑马木的树皮呈灰色，树皮开裂，条纹脱落，内皮赤褐色；木材呈淡桃褐色、淡黄褐色；具间隔窄，有规则性的深褐色条纹；气干比重值 A.D.0.69－0.84；交错木理，木肌粗糙。其具有加工性良好，但木材久置易腐朽，同时木材颜色会退色等特性，较适用于平切单板-乐器构造物、壁 板、家具、地板、板材、乐器构造物等。
小斑马木
小斑马木属大乔木，高23-28m，直径1.0米左右，具小板根。本属仅一种，主要分布于赤道西非地区。常从喀麦隆及加蓬成批量进口。
此木种材性具有光泽，纹理直，结构细而均；木质坚硬，强度高；干缩大，容易加工，刨面光滑；油漆，胶黏，握钉加工性能好。略耐腐，干燥略慢，缺陷 少。气干密度0.77g/cm3。主要适用于刨切薄木皮，装饰单板，胶合板，高档家具，地板，造船，化工木桶，雕刻，农业器具等。大斑马木分布分布：分布于西非之坦桑尼亚、津巴布韦、加蓬、喀麦隆等地。主产地在加蓬与喀麦隆。性喜湿地，常在河边呈纯林状分布。
立木：大乔木，树冠层可高达45公尺，胸高直径0.6～1公尺，具板根。树皮灰色，从裂纹，呈鳞片状脱落。
材质：散孔材，原木材比重值0.80g/cm&sup3;,新鲜材时 1100-1200kg/m&sup3;，原木材含水率12%时790kg/m&sup3;。边、心材区别明显，边材白色，心材黄褐色，具深浅相间带状宽条纹，十分非凡。木理 斜至略交错，木肌略粗但均匀，具弱光泽，原木材内偶具树脂囊。[2]
非洲大斑马木优缺点
非洲大斑马木的优点：斑马木的优点就是纹理的天然精彩；　
1、 在乌金木天然的木色中，金色和黑色曲线跃然眼前，色彩醒目且极具流动感，任何一个切面都可以清晰地表现出木纹的美感。而且乌金木取材率低、木质硬、加工难度大，所以用乌金木制作出来的每一件产品都满溢浓烈的自然气息。　
2、乌金木最大可达到130cm，生长环境特殊,生长在平均海拔1600米以上山丘地带.土壤表层含有丰富矿产资源.树木的根茎深扎入矿物层,吸收营养和水分,所以其木材中含金属质感。　
3、能够与与木纹齐头并进，乌金木的木质结构也十分出色。被誉为“第九种红木”的乌金木并非浪得虚名。只要用手掂一掂重量，就会发现乌金木相比其他木材要沉得多。这种木材的硬度、密度高，其木质结构与红木中的鸡翅木类似，管孔细密、深浅木纹相间并形成个性十足的纹理。　[2]​非洲大斑马木的缺点1、与其他实木家具相同，乌金木有着美丽的花纹，硬度也较好，但它也有致命的缺陷，含水率的变化使它容易变形和开裂，不能适应过冷或过热、干燥和潮湿的环境。因此在使用是需要特别注意避开过冷或过热的环境，以免让木材受损。　
2、乌金木不仅肌理独特，脾气也让人琢磨不透，在干燥和加工的过程中，它常常会自行爆裂。因为要根据开裂的状况进行设计，而非批量生产，所以每一件作品都是独一无二的，就有了收藏的意义。　
3、乌金木如果处理不当或工艺不过关，木材久置容易腐朽，同时木材颜色还会退色。　[2]　非洲斑马木的使用乌金木家具的保养主要在于是空气湿度的变化，好一点的家具在设计的时候都留有一个伸缩的缝隙，比如桌面最明显，应该有一圈缝隙，一般在春、冬季节室 内空气干燥的时候，缝隙就会变大，反之湿度大的时候缝隙就小，如果没有这样的设计，再加上木材含水率处理的不好的话，就会出现变形，开裂的现象。斑马木家具(3张)
① 保持空气湿度。不要过冷或过热，不然乌金木家具会容易出现一圈圈的缝隙，影响使用效果。　
② 定期清理乌金木家具上的尘埃，保持清洁，以免让灰尘进驻家具，从而影响家具的寿命。　
③ 有条件的话定期到家具维修店进行家具的基本保养。　[2]​
实木复合地板
英文名：Zebra Wood 拉丁名：K.maize.O.wiune [3]​
科属名称：豆科
木材特性：木质紧密，颜色呈黑、黄、褐色自然相间，纹理波澜曲折，多为个性鲜明人士所钟爱。木材具有光泽，有深棕色条纹，如斑马肌肤般有着优美的线条和流畅的的韵律，结构细而均匀 ... 
产 地：非洲，生长期较长，非常珍贵，属珍稀树种，市场供应量很少。
由几层或多层纵横交错，经过防虫防霉处理的松木单板作基材、基层上加贴5mm不等的实木单板，经无尘淋漆涂布作业均匀的将涂料布于表层及榫加上后的成品木地板。 
1.耐磨层：表面涂层的分有三氧化二铝的，三聚氰胺的，钢琴漆面的。具有耐磨、阻燃、防水，标准的强化地板表面，应该都是含有三氧化二铝耐磨纸的
2.实木表层：是在实木地板得基础上，经过科技加工处理，将木材分解再组合得新一代实木地板，这样可以将世界上珍贵稀少得树种，充分地合理利用，用少量的珍贵树种制造出大量名贵地木地板，使绿色地森林资源得到科学。实木多层表板厚度有一般为0.3mm-2mm，其中三层实木最高可达4mm。地热的地板的采购主要可以考虑以下几个地板结构：表板厚度最好采用0.6mm或整体地板厚度在9mm-15mm，因为木材越薄其内应力越小，表板和基板之间的应力越均衡；此外，纵横交错的结构也能够保证地板结构的稳定。
3.芯材层：芯材多采用低密度的木材，如柳桉、杨木、樟子松等。多层地板的层数一般为奇数较好，以中间层为对称中心，相邻层之间的内应力相互抗衡，最大限度地消除木材的各向异性，保证了木地板在使用时的稳定性。芯材要求要有良好的防水性、抗热性，才能达到不开胶、不变形。地板芯材的要点是，对含水率要严格控制，一般为8%-10%，单板之间要均匀。因为多层单板胶合后，胶中的水分大量渗入单板中，使基板的含水率发生变化，要经过二次干燥后才可使用。
4. 平衡层： 平衡层是采用平衡纸或单板同三聚氰胺树脂浸渍热固化后制成。平衡纸一般用半漂白或不漂白的亚硫酸木浆制成的牛皮纸。经浸渍三聚氰胺树脂或深色的酚醛树脂胶，然后与地板表面耐磨层、装饰层、基材层四层共同压制。目前大多采用二次浸渍法。平衡层的主要作用是起到阻止地板内的水分、潮气向地板内侵蚀。同时还要与耐磨层共同保护到地板内部应力平衡的作用。这就要平衡纸的纵、横向的组织拉力分布平均，表面光滑
Zebrano斑马木 
学名：Microberlinia brazzavillensis and M.sulcata
科名：Leguminosae豆科
俗名：Allen Ele、Amouk(喀麦隆Cameroon)
Zingana(加彭Gabon)
Zebrano(德Germanu)、（英G.Britain）
分布：分布于西非之坦桑尼亚、津巴威、加彭、喀麦隆等地。主产地在加彭与喀麦隆。性喜湿地，常在河边呈纯林状分布。
立木：大乔木，树冠层可高达45公尺，胸高直径0.6～1公尺，具板根。树皮灰色，从裂纹，呈鳞片状脱落。
材质：散孔材，原木材比重值0.80g/cm&sup3;,新鲜材时1100-1200kg/m&sup3;，原木材含水率12%时790kg/m&sup3;。边、心材区别明显，边材白色，心材黄褐色，具深浅相间带状宽条纹，十分非凡。木理斜至略交错，木肌略粗但均匀，具弱光泽，原木材内偶具树脂囊。
窑干：干缩甚大，弦向11.5%,径向6.8%,易翘曲变形及开裂,制村时宜采径切法,并放慢窑干速度,最好采用除湿式电子窑干燥此树种,而避免使用蒸汽窑。
加工性：易锯切，但刨削时因存在着交错木理及逆木理,故应隆低刨削解度到15°～20°,可获得光滑之刨削平整度.砂旋光性、涂装性可，握钉力良好。
用途：化妆合板之平切单板、实木地板，此树种之韧性相当大，可作工具柄及滑雪板。